진공 유도 용해 에 의해 하 기 표 1 의 조성 을 갖 는 강괴 를 두께 60 mm , 폭 175 mm 로 제조 하 고 1200 ℃ 에서 1 시간 동안 재 가열 한 후 열연 두께 가 1 . 6 mm 가 되 도록 열간 압연 을 하 였 다 . 열간 압연 마무리 온도 는 Ar 3 변태점 이상 으로 하 였으며 , ROT 냉 각속도 는 5 ℃/ s 와 50 ℃/ s 로 냉각 하 여서 목표 한 열연 권 취 온도 까지 냉각 한 후 에 400 ~ 650 ℃ 로 미리 가열 된 로 에 1 시간 유지 후 로 냉 시킴 에 의하 여 열연 권 취 를 모사 하 였 다 . 열 간성 형 모사 는 딜 라토 미터 를 이용 하 여 20 ℃/ s 의 냉각 속도 로 냉각 한 후 경도 를 측정 하 여 인장 강도 로 환산 하 였 다 . 그 결과 를 하 기 표 2 에 나타내 었 다 .